10 



F. ZAMBONI NI 



13] 



di esistenza e la stabilità fra 0° e 100°. Dal canto loro, poi, Calcagni 

 e Marotta 1 hanno constatato la formazione dello stesso composto alla 

 temperatura di circa 620° nello studio termico del sistema K 2 S0 4 — 

 PbS0 4 . 



Ho, perciò, cercato di preparare il composto di Becquerel e di 

 Ditte, allo scopo di accertarne, mediante il confronto delle proprietà 

 fisiche, l'identità o meno con la palmierite del Vesuvio. Per via umida, 

 con i metodi usati da Becquerel e da Ditte, non ottenni, però, nitidi 

 cristalli. Preferii ricorrere, quindi, alla via secca, già adoperata da 

 Lacroix, il quale riferisce di aver ottenuto lamine con le proprietà 

 della palmierite mediante la fusione di solfato di piombo con un 

 grande eccesso di solfati alcalini. Disgraziatamente, il Lacroix non 

 cercò di isolare e di analizzare quelle lamelle. 



Dopo alcuni tentativi, io ho trovato che la palmierite artificiale 

 si prepara assai bene e facilmente, riscaldando per un'ora a 1000° una 

 miscela intima di 5 gr. K 2 S0 4 , 7,5 gr. PbS0 4 e 9 gr. Na 2 S0 4 . La 

 massa fusa si lascia, poi, raffreddare lentamente. In essa si osser- 

 vano distintamente ad occhio delle belle lamine bianche, a splendore 

 un po' setaceo-madreperlaceo, però a contorno non definito : solo al 

 microscopio se ne vedono, di molto piccole, a contorno esagonale. 

 Esse sono otticamente uniassiche negative, senza anomalie ottiche: 

 la birifrangenza è forte. Col metodo dell'immersione si è constatato 

 che gì è estremamente vicino a 1,71 per la luce del sodio. m 



Per isolare le lamine di palmierite artificiale dall'eccesso dei sol- 

 fati alcalini, io ho tratto partito delle esperienze accurate di Ditte, 

 sull'azione che una soluzione acquosa di solfato potassico esercita sul 

 composto K 2 S0 4 . PbS0 4 . E, precisamente, la massa fusa e, in seguito 

 raffreddata, fu immersa in una soluzione acquosa di K 2 S0 4 al 2 0 0 : le 

 lamine di palmierite artificiale furono, poi, lavate con una soluzione 

 al 0,4 °/ 0 > quindi asciugate accuratamente fra carta. L'analisi quali- 

 tativa mostrò che esse erano costituite da solfato di piombo e da 

 solfato di potassio, con pochissimo solfato di sodio: anche sotto 

 questo rapporto si mostravano, perciò, identiche alla palmierite ve- 

 suviana. 



■ Solfati anidri. Nota V. Gazzetta chimica ital., XLII (II), (Ì82. 



